146 expériknchs sur la platine 



x." La scorification de platine avec le plomb combinée 

 avec 4. parties de chaux, &: une de craie, donna aprcs la fonte 

 un régule de plomb aigre qui se ger^oit au marteau, &c une 

 vitrification complète d'un verre verdàtre; d'oiJ l'on voit que 

 la craie produisit la revivification du régule. 



3.° D'une scorification de borax avec la platine mélée 

 avec un fondant de verre , il resulta un verre brun-verdàtre , 

 bien solide & sans régule. 



4.° La scorification de platine composée avec du verre 

 pile produisit un verre olivàtre & solide. 



5.° Les scories de plomb & de platine mélées avec l'argile 

 & le plàtre , produisirent la vitrification complète d'un verre 

 jaune-foncé qui procède du verre de plomb, 



6° Le precipite de platine vitrifié avec du nitre fixe & du 

 verre pile , perca le creuset, «Se la vitrification ne produisit 

 qu'un mauvais vene. 



7.° Le precipite per se de platine avec du borax &: du verre 

 pile produisit une scorie noire sans régule, &c une surface 

 bronzee métallique; ce qui fait voir que la platine peut se 

 détruire. 



8.° Le méme precipite combine avec le nitre fixe 6c le 

 verre perca le creuset, & se montra sous l'apparence métalli- 

 que dans la vitrification, qui étoit de couleur fauve. 



5.° La scorie de platine avec la fritte de verre produisit 

 une scorie dure avec des parties métalliques dispersées. 



io.° Le precipite, de platine avec le verre pile &c avec le 

 borax donna un verre olivàtre quelques grains de platine mé- 

 tallique dispersés. 



